STABILISASI TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN CAMPURAN BUBUK ARANG KAYU DAN CAT TEMBOK
Muhammad Zulfi Ariska 1) , Wiji Lestarini 2)
1)2) Program Studi Teknik Sipil Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo Email : mzulfi674@email.com 1) , lestariniw@yahoo.co.id 2)

## ABSTRAK
Jalan desa panggotan Kecamatan Kaliwiro merupakan jalan desa yang menghubungkan ke ruas jalan raya Wonosobo-Prembun. Pengambilan sampel dijalan ini didasarkan banyaknya kerusakan pada badan jalan, seperti jalan berlubang, mengembang dan yang paling parah amblas.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  perbaikan  pada  tanah  dasar  dengan  cara  stabilisasi  dengan  bahan tambah  bubuk  arang  kayu  dan  cat  tembok  dengan  variasi  campuran  bubuk  arang  kayu  dan  cat  tembok 10%+0%; 10%+10%; 10%+12%; 10%+14%.
Penelitian dilakukan di laboratorium teknik sipil Universitas Sains Al-Qur’an dengan acuan penelitian SNI (Standar Nasional Indonesia), tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh bubuk arang kayu dan cat tembok terhadap nilai daya dukung tanah melalui pengujian sifat-sifat fisis dan mekanik.
Hasil  penelitian  menunjukan  klasifikasi  tanah  menurut  USCS  tergolong  tanah  kelompok  OH, sedangkan klasifikasi tanah menurut AASHTO tergolong kelompok A-7-5. Penambahan bubuk arang kayu dan  cat  tembok  mampu  memperbaiki  sifat-sifat  fisis  tanah,  pada  uji  kepadatan  tanah  nilai  berat  isi  kering mengalami kenaikan 1,22% dari ɤd=1,067 gr/cm 3 menjadi ɤd=1,080 gr/cm 3 pada variasi campuran 10%+10%. Serta pada pengujian CBR juga mengalami kenaikan pada kepadatan 100% menjadi 5,02%; kepadatan 95% menjadi 4,74% (tanpa rendaman), kepadatan 100% menjadi 4,90%; kepadatan 95% menjadi 4,68% (rendaman 2 hari), kepadatan 100% menjadi 4,58%; kepadatan 95% menjadi 4,33% (rendaman 4 hari).
Pada pengujian kepadatan tanah menggunakan standar proctor nilai berat isi kering masih rendah atau tingkat kepadatan belum maksimal, maka sebaiknya pada pengujian kepadatan tanah perlu dilakukan ulang dengan metode modified proctor, agar nilai berat isi kering menjadi lebih tinggi/mendekati garis ZAVC.
Kata Kunci : Tanah lempung, Stabilisasi, Bubuk arang kayu, Cat tembok.

## ABSTRACT
Panggotan Village road, kaliwiro sub-district is a village road that connect to the Wonosobo- Prembun highway. Sampling on this road is based on the amount of damage to the road body, such as potholes, swelling and the most severe collapse.
Therefore  it  is  necessary  to  improve  the  subgrade  by  stabilizing  it  with  the  addition  of  wood charcoal powder and wall paint with a variation of a mixture of wood charcoal powder and wall paint 10%+0%; 10%+10%; 10%+12%; 10%+14%.
The research was conducted in the civil engineering laboratory at the University of Al-Qur’an Science with reference to the SNI (Indonesian National Standard) research, the aim of the study was to determine the effect of wood  charcoal powder and wall paint on soil carrying capacity values through testing of physical and mechanical properties.
That results showed that the soil classification according to USCS was classified as  OH group soil, while the soil classification according to AASHTO was classified as group A -7-5. The addition of wood charcoal powder and wall paint was able to improve the physical properties of the soil, in the soil density  test  the  dry  unit  weight  value  increased  1,22%  from  ɤd=1,067  gr/cm 3 to  ɤd=1,080  gr/cm 3 at 10%+10% mixture variation. As well as the CBR test also increased at a density of 100% to 5,02%; density 95% to  4,74% (without  soaking),  density  100%  to  4,90%;  density  95% to  4,68% (soaking  2 days),  density 100% to 4,58%; density 95% to 4,33% (soaking 4 days).
In  testing  soil  density  using  the  standard  proctor,  the  dry  unit  weight  value  is  still  low  or  the density level is not optimal, so it is better if the soil density test needs to be repeated using the modified proctor method, so that the dry unit weight value becomes higher/closer to the ZAVC value.
Keywords: Clay, Stabilization, Charcoal Powder, Wall Paint.

## 1. PENDAHULUAN
Jalan  adalah  seluruh  bagian  jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas  umum,  yang  berada  pada  permukaan tanah,  diatas  permukaan  tanah,  dibawah permukaan  tanah  dan  air,  serta  di  atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (UU  RI  No  22  Tahun  2009  tentang  lalulintas dan angkutan jalan).
Faktor  yang  menyebabkan  kerusakan jalan antara lain meningkatnya beban volume lalulintas, sistem drainase yang buruk, kondisi tanah yang tidak stabil, perencanaan perkerasan  yang  tidak  sesuai,  dan  kurangnya perawatan atau pemeliharaan.
Sebelum  melakukan  pembangunan  atau kontruksi perkerasan jalan pada sebuah lahan, tentunya  akan  dilakukan  pengecekan  tanah terlebih  dahulu,  sehingga  didapatkan  data tanahnya. Kondisi tanah yang tidak stabil atau mengalami  pergerakan  terutama  akibat  jalan yang  terus  menerus  dilalui  oleh  kendaraan berat dapat menyebabkan kerusakan jalan.
Jalan desa panggotan kecamatan kaliwiro merupakan  jalan  desa  yang  menghubungkan ke  ruas  jalan  raya  wonosobo-prembun. Pengambilan  sampel  di  jalan  panggotan kecamatan  kaliwiro  ini  didasarkan  pada banyaknya kerusakan pada badan jalan, seperti jalan  berlubang,  amblas,  mengembang,  dan banyak  jenis  kerusakan  lainnya.  Oleh  karena itu  dilakukan  pengambilan  sampel  tanah disekitar  badan  jalan  yang  mengalami kerusakan  amblas,  dan  dari  hasil  penelitian tanah  normal  tersebut  termasuk  dalam  jenis tanah  yang  kurang  baik.  Maka  pengendalian yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki sifat-sifat fisis maupun mekanis tanah agar mengurangi kelemahan-kelemahan tanah yang bisa menimbulkan masalah dalam konstruksi sipil dengan cara menstabilkannya.
Bahan  stabilisasi  yang  digunakan  untuk stabilisasi ini berupa bubuk arang kayu dan cat tembok. Bubuk arang kayu dapat memperbaiki sirkulasi  air  dan  udara,  serta  dapat  mengikat karbon,  dan  juga  dapat  mengurangi  kembang susut  pada  tanah  karena  mempunyai  sifat mereduksi  indeks  plastisitas  tanah  (Junior  et
al., 2015). Penelitian yang dilakukan (Mustofa & Widhiarto, 2022) dengan judul “ Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Dengan Campuran Arang  Kayu  Di  Desa  Pajeruan  Kecamatan Kedungdung  Kabupaten  Sampang”, hasil penelitian yaitu nilai CBR yang semula 3,72% pada  tanah  asli  naik  menjadi  9,4%  pada campuran  arang  kayu  8%.  Selanjutnya  hasil dari  penelitian  yang  dilakukan  (Lestarini, 2020)  dengan  judul  “Pengaruh  Campuran Bubuk Arang Kayu Dan Kapur Terhadap Daya dukung  Tanah”  mampu  memperbaiki  sifat- sifat  fisis  tanah.  Pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Pahrida  et  al.,  2021) menghasilkan  nilai  indeks  plastisitas  yang menurun  dari  tanah  asli  atau  plastisitasnya semakin baik. Kandungan kimia yang terdapat pada bubuk arang kayu antara lain karbon (C), aluminium  (Al),  Silika  (Si),  Kalsium  (Ca), Magnesium (Mg), dan Fosfor (P).
Sedangkan  kandungan  kimia  dalam  cat tembok  diantaranya  adalah  kalsium  karbonat (CaCo),  Titanium  Dioksida  (TiO),  PVAC (Poly Vinly Acrylic), Kaolin, Pigmen, dan Air. Kalsium  karbonat  dan  titanium  dioksida digunakan  sebagai  bahan  baku  utama  dalam cat  tembok,  sedangkan  PVAC  digunakan sebagai  bahan  pengental  dan  perekat.  Pada penelitian  yang  dilakukan  (Yuliana  et  al., 2022)  dengan  judul “Stabilisasi  Tanah Lempung Menggunakan Serbuk Gypsum, Abu Sekam Padi Dan Kapur”. Persamaan  dengan bahan cat  tembok adalah pada kandungannya yaitu  pada  serbuk  gypsum  dan  kapur mempunyai kandungan kalsium (Ca) sedangkan  pada  abu  sekam  padi  mempunyai kandungan  SiO 2 mencapai  80%-90%  yang memiliki  sifat  perekat  hampir  sama  seperti sifat PVAC pada cat tembok.
Penelitian  ini  menggunakan  stabilisasi kimia dengan penambahan bubuk arang kayu yang  akan  dicampurkan  dengan  cat  tembok dan  tanah  lempung,  diharapkan  penambahan cat tembok pada penelitian ini bisa meningkatkan stabilisasi tanah karena kandungan  dalam  cat  tembok  memiliki beberapa  kesamaan  dengan  serbuk  gypsum, abu  sekam  padi,  dan  kapur  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  nilai  CBR  agar  dapat
memenuhi  subgrade  seperti  pada  penelitian sebelumnya.
Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui berapa  besar  pengaruh  penambahan  bubuk arang dan cat tembok terhadap berat isi kering tanah  lempung.  Maka  dari  itu,  diambil penelitian  “Stabilisasi  Tanah  Lempung Menggunakan  Campuran Bubuk Arang Kayu Dan  Cat  Tembok.  Sehingga  perlu  adanya upaya  memanfaatkan  bahan  tambah  tersebut untuk  dilakukan  penelitian  di  laboratorium. Dalam  pengujian  di  laboratorium  digunakan beberapa  cara  dalam  menentukan  besarnya kekuatan tanah, dalam penelitian ini menggunakan  uji  CBR (California  Bearing Ratio) untuk menentukan nilai besar kecilnya daya dukung tanah lempung.
Dari penelitian ini diharapkan memberikan  gambaran  karakteristik  tanah lempung  kaliwiro  serta  mengetahui  alternatif untuk  memperbaiki  tanah  lempung  tersebut demi keamanan konstruksi jalan.

## 2. METODE
Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal, agar dapat mengetahui  daya  dukung  tanah  asli  dan campuran menggunakan bahan tanah lempung, bubuk arang kayu dan cat tembok.
2.1 Langkah-langkah Penelitian
Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan di Laboratorium
Keterangan : A.1     = Berat Volume Tanah A.2     = Kadar Air Tanah
A.3     = Berat Jenis Tanah
A.4     = Pengeboran dengan Bor Tangan
A.5     = Atterberg Limits Analisis
A.6     = Grain Size Analisis
A.7     = Berat Isi Kering (Standard Proctor)
0 Hari = CBR Tanpa Rendaman
2 Hari = CBR Dengan Rendaman 2 Hari
4 Hari = CBR Dengan Rendaman 4 Hari
N        = Tanah Asli
A        = Tanah Asli + 10% Arang A10% = Tanah Asli + 10% Arang + 10% Cat A12% = Tanah Asli + 10% Arang + 12% Cat A14% = Tanah Asli + 10% Arang + 14% Cat
Tabel 1. Standar Pengujian Pengujian Standar Yang Digunakan Kadar Air Tanah (SNI 1965, 2008) Berat Jenis Tanah (SNI 1964, 2008) Batas Cair (LL%) (SNI 1967, 2008) Batas Plastis (PL%) (SNI 1966, 1966) Batas Susut  ( SL%) (SNI 3422, 2008) Grain Size Analisis (SNI 3432, 2008) Standard Proctor (SNI 1742, 2008) Uji CBR (California Bearing Ratio) (SNI 1744, 2012)

## 2.2 Bahan Penelitian
Bahan-bahan  yang  digunakan  untuk penelitian di Laboratorium antara lain:
a.  Tanah  sampel  diambil  di  daerah  Jalan Panggotan Kecamatan Kaliwiro.
b.  Campuran  yang  digunakan  yaitu  arang kayu yang telah ditumbuk menjadi serbuk dan cat tembok.
2.3 Alat Penelitian
Alat  yang  digunakan  adalah  alat penelitian  yang  terdapat  di  laboratorium
Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, Terdiri dari: a. Satu set Hand Bor . b. Satu set Ayakan. c. Satu set Hydrometer Test.
d. Seperangkat alat Atterberg Limits.
e. Satu set alat Standard Proctor.
f. Satu set alat Test CBR (California Bearing Ratio).
g. Satu set alat pengujian volume tanah, berat jenis tanah, dan kadar air tanah.
h. Oven.
i. Timbangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Sifat-sifat Fisis Tanah Asli

## Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pengujian Sifat- Sifat Fisis Tanah Asli
No. Jenis Pemeriksaan Hasil Pengujian 1. Berat Volume Tanah 1,688 2. Kadar Air Tanah 44,97 3. Berat Jenis Tanah 2,253 4. Batas-batas Atterberg - a  Batas Cair (LL%) 87,74 b  Batas Plastis (PL%) 63,27 c  Indeks Plastisitas (PI%) 24,47 d  Batas Susut  ( SL%) 25,48

## Pengujian Klasifikasi Tanah Asli

## Tabel 3. Klasifikasi Tanah
Metode Simbol Nama Jenis USCS OH Lempung Organik Dengan Plastisitas Sedang Sampai Tinggi AASHTO A-7-5 Tanah Berlempung
Pengujian  Batas-batas  atterberg  +
Campuran
Tabel 4. Rekapitulasi Pengujian Batas-batas
Atterberg Notasi Hasil Pengujian LL(%) PL(%) PI(%) SL(%) N 87,74 63,27 24,47 25,48 A 62,58 51,60 10,98 23,20 A10% 61,62 50,93 10,69 21,84 A12% 58,99 49,77 9,22 18,20 A14% 56,44 48,18 8,26 16,73

## Tabel 5. Parameter Nilai Batas Cair
Derajat plastisitas Batas cair (LL) Rendah < 35% Sedang 35% - 50% Tinggi 50% - 70% Sangat Tinggi 70% - 90% Ekstrem Tinggi > 90%

## Sumber : Partoyo, 2005
Dilihat  dari  tabel  5.  Hasil  penambahan  arang dan cat mampu memperbaiki nilai batas cair.
Tabel 6. Parameter Nilai batas plastis
PI PL Jenis Tanah 0 0 Pasir 0<PI<7 < 7 Lanau (Silt) 7 – 17 7 – 17 Lempung berlanau (Silty- Clay) >17 >17 Lempung ( Clay)

## Sumber : Partoyo, 2005
Menurut  tabel  6  pada  pengujian  batas  plastis hasil yang didapat penambahan arang dan cat tembok mampu menurunkan nilai PL.
Tabel 7. Parameter Nilai Indeks Plastisitas
Derajat plastisitas Indeks Plastisitas Rendah 0 – 5 Sedang 5 – 15 Tinggi 16 – 35 Sangat Tinggi >35
Nilai indeks plastisitas yang semula berderajat plastis tinggi menjadi berderajat plastis sedang.

## Pengujian Berat Isi Kering (Standard

## Proctor)
Tabel 8. Hasil Berat Isi Kering Notasi ɣd maks (gram/cm³) Peningkatan (%) N 1,067 0 A 1,070 0,28 A10% 1,080 1,22 A12% 1,075 0,75 A14% 1,068 0,09
Berdasarkan  tabel  8  hasil  pengujian  dengan standard  proctor,  berat  isi  kering  mengalami peningkatan.

## Pengujian  Daya  Dukung  Tanah
(CBR)

## Tabel 9. Rekapitulasi Hasil CBR
No Kepadat an CBR (N) CBR (A10%) Peningkat an 1 100% 3,63 % (0 Hari) 5,02 % (0 Hari) 38,29 % 95% 3,27 % (0 Hari) 4,74 % (0 Hari) 44,95 %
2
100% 4,03 % (2 Hari) 4,90 % (2 Hari) 21,59 % 95% 3,57 % (2 Hari) 4,68 % (2 Hari) 31,09 % 3 100% 4,35 %
(4 Hari) 4,58 % (4 Hari) 5,29 % 95% 3,83 % (4 Hari) 4,33 % (4 Hari) 13,05 %
Berdasarkan  tabel  9  nilai  CBR  tertinggi  pada campuran A10% (tanah asli+10% arang+10% cat) dengan nilai CBR 5,02%.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
1.  Penambahan  arang  kayu  dan  cat  tembok mempengaruhi  sifat-sifat  fisis  tanah lempung:
- Pada batas cair dan nilai indeks plastisitas  tanah  normal  berderajat plastis  tinggi  menjadi  berderajat  plastis sedang  pada  variasi  campuran  A14% (kekuatan  dan  kompresibilitas  menjadi sedang dan lebih mudah untuk memadatkannya).
-  Pada batas susut mengalami penurunan tanah  yang  berderajat  ekspansif  tinggi menjadi  tanah  berderajat  ekspansif sedang  (kemampuan  kembang  susut akibat  adanya  perubahan  kadar  air menjadi  sedang  atau  kondisi  tanah menjadi lebih stabil).
2.  Pengaruh  penambahan  arang  dan  cat tembok terhadap kepadatan tanah menunjukkan peningkatan nilai berat isi kering  tanah,  dari  kondisi  normal bernilai ɣd =1,067 gram/cm³ meningkat pada campuran A10% dengan nilai ɣd = 1,080  gram/cm³  (peningkatan  1,22%), artinya  semakin  besar  nilai  berat  isi kering  tanah  maka  tingkat  kepadatan semakin baik dan jumlah pori-pori yang ada  pada  tanah  semakin  kecil  sehingga tanah tersebut semakin sulit menyimpan air atau meneruskan air.
3.  Pengaruh  campuran  terhadap  Daya Dukung  Tanah  ditunjukkan  dengan adanya  peningkatan  nilai  CBR  kondisi tanah normal CBR 100% = 3,63% meningkat  tertinggi  pada  campuran A10%  tanpa  rendaman  dengan  nilai CBR 100% = 5,02% (peningkatan 38,29%)
4.2. Saran
1.  Pada  pengujian standard  proctor nilai berat  isi  kering  belum  mendekati  nilai ZAVC  atau  kepadatan  yang  diperoleh belum  maksimal,  maka  perlu  dilanjutkan pengujian menggunakan modified proctor agar nilai berat isi kering lebih tinggi dan mendekati nilai ZAVC.
2. Diharapkan untuk kedepannya, penelitian ini  bisa  lebih  di  kembangkan  dari  sisi variasi campuran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Junior,  A.,  Oktovian,  K.,  Sompie,  B.  A.,  &
Balamba, S. (2015). PENGARUH BAHAN CAMPURAN ARANG TEMPURUNG TERHADAP KONSOLIDASI  SEKUNDER  PADA LEMPUNG  EKSPANSIF. Jurnal  Sipil
Statik , 3 (8), 543–553.
Lestarini,  W.  (2020).  Pengaruh  Campuran Bubuk Arang Kayu Dan Kapur Terhadap Daya Dukung Tanah. TERAS , 10(1) , 10– 25.
Mustofa,  A.,  &  Widhiarto,  I.  H.  (2022).
STABILISISASI  TANAH  LEMPUNG
EKSPANSIF  DENGAN  CAMPURAN ARANG KAYU  DI DESA PAJERUAN KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN  SAMPANG. Repository
Untag , 1–12.
Pahrida,  A.,  Gandi,  S.,  &  Sarie,  F.  (2021).
PENGARUH PENAMBAHAN BUBUK ARANG
KAYU PADA TANAH LEMPUNG TERHADAP NILAI INDEKS  PLASTISITAS  DAN  NILAI CBR. JURNAL  KACAPURI , 4 (1),  223–
233.
SNI 1742. (2008). Cara uji kepadatan ringan untuk tanah . Badan Standardisasi Nasional.
SNI 1744. (2012). Metode uji CBR laboratorium . Badan Standardisasi
Nasional. www.bsn.go.id
SNI 1964. (2008). Cara Uji Berat Jenis Tanah .
badan Standardisasi Nasional.
SNI 1966. (1966). Cara Uji Penentuan Batas Plastis  dan  Indeks  Plastisitas  Tanah .
Badan Standardisasi Nasional.
SNI 1967. (2008). Cara Uji Penentuan Batas
Cair Tanah . Badan Standardisasi Nasional.
SNI  3422.  (2008). Cara  uji  penentuan  batas susut tanah . Badan Standardisasi Nasional.
SNI  3432.  (2008). Cara  uji  analisis  ukuran butir tanah . Badan Standardisasi Nasional.
Yuliana,  L.,  Sarie,  F.,  &  Gandi,  S.  (2022). STABILISASI  TANAH  LEMPUNG MENGGUNAKAN
SERBUK GYPSUM,  ABU  SEKAM  PADI,  DAN KAPUR  Stabilization  of  Clay  Using Gypsum  Powder,  Rice  Husk  Ash,  and Lime. Spektrum  Sipil , 9 (2),  151–159. https://doi.org/10.29303/spektrum.v9i2.2 28